72 



C. Do elter, 



Beyeringk 1 hat elektrolytische Wirkung bei Zinnstein 

 dadurch erhalten, daß er ein Stück Zinnstein auf Zinkblech in 

 Salzsäure legte; das Mineral beschlägt sich mit Zinn. 



Derselbe Autor hat Zinnstein von Altenberg senkrecht und 



parallel zur Hauptachse auf Leitfähigkeit untersucht und fand 



Abnahme des Widerstandes bei Temperaturerhöhung bis 225°. 



Königsberger und Reichenhein sind der Ansicht, daß 



der Zinnstein nicht elektrolytisch leite. 



Der von mir untersuchte Zinnstein zeigte an einer Ecke 

 einen undurchsichtigen Fleck; daß dieser kleine dunkle Teil die 

 Leitfähigkeit vergrößert, ist nicht unwahrscheinlich 

 und wäre ohne diesen Teil möglicherweise die Leit- 

 fähigkeit eine geringere. Die Krystallplatte zeigte 

 hellgelbe bis rötliche Farbe und die Verteilung der 

 Farben zeigt Fig. 2. Durch Glühen wurde sie nur 

 wenig heller; der schwarze Teil erleidet durch 

 Erhitzen auf über 1300° keine Veränderung. Die auf Leitfähig- 

 keit untersuchte Platte war parallel zur Achse geschnitten. 



Fig. 2. 



Zinnstein. 



Zinnstein. 



Temperatur 



Widerstand 



Temperatur 



Widerstand 



Temperatur 



Widerstand 



360° C 



3550 



700° 



1050 



1150° 



1 



7 



400 



3000 



. 750 



150 



1200 



1 



20 



450 



1080 



800 



102 



1250 



1 



06 



500 



1060 



900 



29 



1300 







96 



550 



3270 



950 



14 



1360 







88 



600 



2510 



1000 



9-8 



1410 







85 



650 



1890 



1060 



5-0 



1430 







85 



Zinnstein (Abkühlung). 



Temperatur] Widerstand 



1270 

 1200 

 1080 



Temperatur] Widerstand 



0-980 

 1-105 

 1-488 



1010 

 930 

 780 



1-688 

 2-677 

 55 8 



i N. J. f. Mineral., Beilageband XII, 403 (1896). 



